86 TAH: Li VOGT, M.-N. KI. 
oberhalb oder etwas unterhalb 10209) fällt, stellt sich die Frage, ob das 
in den Schlacken auskrystallisierte Sulfid aus Zinkblende oder Wurtzit 
besteht. 
Zinkblende hat, zufolge der oben zitierten amerikanischen Forscher, 
Brechungsquotient je nach der isomorphen FeS-Beimischung, für Li-Licht 
zwischen 2.34 und 2.395 und für Na-Licht zwischen 2.37 und 2.47. Für 
Wurtzit gilt: cj; — 2.330 und &Li— 2.350; «(Na — 2 356 und ens — 2/378: 
— Unsere Zinksulfidkrystallite sind so klein und namentlich so intim mit 
den anderen Bestandteilen zusammengewachsen, daß es nicht gelingt, den 
Brechungsquotienten zu bestimmen. Nur mag man die Schätzung machen, 
daß er mehr als 2 betragen muß. 
Wir kónnen uns aber auf die folgenden Kriterien stützen: 
I. Eine Abweichung von der Isotropie läßt sich, zufolge wiederholter 
Untersuchungen der verschiedenen Dünnschliffe, nirgends konsta- 
tieren. Die Doppelbrechung bei Wurtzit ist freilich nur äuferst 
gering, aber doch so -weit groß, dafs sie sich im Dünnschliff 
z. B. von geschmolzenem ZnS, das als Wurtzit erstarrte (s. S. 4), 
leicht konstatieren läfit. 
2. Unsere Krystallite zeigen Aufbau nach drei senkrecht aufeinander 
stehenden Achsen. 
3. Dazu kommt die ausgeprägte morphologische Identität mit den 
CaS-MnS-Krystalliten. 
Hieraus folgt, daß unsere Krystallite nicht aus Wurtzit, sondern aus 
Zinkblende entstehen. 
Über die Krystallisationsbeziehung zwischen Spinell und Silikat 
| und zwischen Spinell und Sulfid. 
Über die chemischen Bedingungen für die Bildung des Spinells in Silikatschmelzen ver- 
weise ich auf meine früheren einschlägigen Arbeiten, besonders Mineralbild. in Schmelzmassen, 
1892, S. 189—203, und Silikatschmelzlös. I, S 78—87, 88, 109; II, S. 153, 164. 
Spinell : Silikat. 
In allen von mir untersuchten spinellführenden Silikatschmelzen, mit 
Haupt-Silikatmineral in einigen Fällen Melilith, in anderen Olivin und 
wiederum in anderen Anorthit, begann die Krystallisation des Spinells 
durchgängig auf einer sehr frühzeitigen Stufe. 
In betreff des üblichen Spinells, MgAl;O, — oder bei schneller Kry- 
stallisation (Mg, Ca) Al,O, (siehe Silikatschmelzlös. I, S. 88) — haben wir 
